658 ACADÉMIE DES SCIENCES. 



chlorure pentaminecobaltique. Après double préoipitation, ce sel est exempt de nickel 

 ou, plus exactement, il en renferme des dix-millièmes, que la photographie spectrale 

 seule m'a permis de retrouver. 11 est ensuite converti en oxalate cobalteux et celui-ci, 

 calciné dans une atmosphère d'hydrogène, abandonne du cobalt en mousse compacte. 



Purification du nickel. — Le chlorure de nickel commercial est débarrassé de 

 cobalt par addition de nitrite de potassium en excès et saturation par l'anhydride 

 azoteux. Dans de telles conditions, le cobalt est éliminé très complètement; j'en ai 

 difficilement retrouvé des traces par le nitroso-p-naphtol ('). Le nickel est précipité 

 dans les eaux mères à l'état de chlorure ammoniacal, NiCl^.ôAzH', puis converti en 

 oxalate et enfin en métal. 



Fusion des métaux. — S'il est relativement simple de purifier le cobalt et le nickel, 

 il est moins facile de les fondre sans les altérer. 



Le cobalt, chauffé sans précautions particulières, s'oxyde énergiquement. Bien qu'il 

 dissolve assez peu son oxyde, il forme une masse pâteuse, qui ne se rassemble pas, à 

 la température de fusion du métal. Chauffé dans l'hydrogène, il fond régulièrement, 

 mais il absorbe un certain volume de gaz, qu'il restitue en se solidifiant : on retrouve 

 au sein du lingot des bulles emprisonnées. 



J'ai tourné la difficulté en opérant comme il suit : la mousse métallique est chauffée 

 au four de Fletcher, dans un creuset de silicate d'alumine, brasqué à l'aluminate de 

 chaux. Un courant d'hydrogène purifié arrive par le fond de l'appareil ; je l'interromps 

 immédiatement après fusion et je laisse refroidir. Le lingot obtenu, pesant 3o8 à 5o§, 

 n'est oxydé qu'à la surface; il est sain et forgeableau rouge, condition très importante 

 pour façonner les barrettes propres à la mesure de la résistivité électrique et des pro- 

 priétés mécaniques. 



Cette manière de faire n'est pas applicable au nickel. Le nickel, en efiet, a la pro- 

 priété de dissoudre son oxyde, en l'amenant à l'état de Ni'O, tout comme le cuivre 

 dissout le sien, à l'état de Cu^O. En interrompant le courant d'hydrogène pendant 

 la solidification, le métal se réoxyde dans la masse et ne se martèle plus, même au rouge, 

 sans gerçures profondes. 



Si l'on maintient l'afflux d'hydrogène, le nickel est pur, mais il a pour ce gaz une 

 grande affinité et roche abondamment. On peut, sans inconvénient, mesurer sur de tels 

 échantillons la chaleur spécifique et même la densité, mais non plus la résistivité et la 

 charge de rupture. 



Pour déterminer ces valeurs sur le nickel, j'ai pris, à défaut de barreaux fondus, 

 des baguettes de mousse comprimée à la presse hydraulique, forgée, tournée, puis 

 recuite dans l'hydrogène. 



Propriétés. — En somme, le cobalt et le nickel fondus, à l'état de pureté où j'ai pu 

 les obtenir, renferment ^^ à ^J^ de métalloïdes, dosés comme résidu de la disso- 

 lution du métal dans le chlorure de cuivre et de potassium. 



Ce sont des métaux magnétiques, très cristallins, non malléables à froid, assez dif- 

 férents pour qu'on les distingue au premier coup d'œil : le cobalt est brillant et blanc 

 d argent, le nickel est gras et terne. 



(') H. CoPAUx, Bull. Soc. cil., 3" série, t. XXiX, igoS, p. 3oi 



